## Studi Sifat Mekanik Komposit Isotropik Al/SiO 2
Hasil Fabrikasi dengan Metalurgi Serbuk
Hanafi, 1 Munasir, 2, ∗ dan Mochamad Zainuri 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
2 Program Studi Fisika, FMIPA-Universitas Negeri Surabaya Kampus UNESA, Jl. Ketintang Surabaya 60231

## Intisari
Telah dilakukan pembuatan komposit Al/SiO 2 melalui metode metalurgi serbuk dengan menggunakan alu- minium sebagai matrik yang digabungkan dengan nano silika (SiO 2 ) yang diperoleh dari hasil sintesis pasir Bancar Tuban melalui metode kopresipitasi. Fabrikasi komposit dilakukan dengan metode metalurgi serbuk pencampuran basah, dengan medium pencampur berupa larutan butanol, dan disintering pada temperatur 500 ◦ C selama 2 jam dalam furnace vakum. Hasil fabrikasi dilakukan beberapa analisis dan uji untuk mengetahui sifat- sifatnya, seperti densitas dan porositas, serta uji menggunakan XRD, SEM-EDX dan uji tekan (Brinnel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis XRD diperoleh komposit Al/SiO 2 pada x = 0% hingga 30% de- ngan fase kristal berupa Al dan sedikit Al 2 O 3 dan SiO 2 yang ditunjukkan oleh puncak difraksi yang rendah. Peningkatan fraksi volume SiO 2 pada komposit cenderung menurunkan densitas dan meningkatkan porositas. Demikian pula dari hasil uji mekanik, kuat luluh ( Yield Strength (YS), kuat tekan (CS), kuat tekan maksi- mum (UCS) dan modulus elastis (ME) serta kekerasan bahan (BHN) cenderung mengalami penurunan dengan bertambahnya fraksi volume SiO 2 diatas 5% pada komposit Al/SiO 2 . Nilai YS, CS, ME dan kekerasan bahan memiliki nilai tertinggi ketika fraksi volume SiO 2 dalam komposit adalah 5%.

## Abstract
Composites of Al/SiO 2 have been fabricated through powder metallurgy method using aluminium as matrix and combined with nano silica (SiO 2 ). SiO 2 was obtained from the synthesis of sand of Bancar Tuban through copresipitation method. Fabrication of composites was performed by powder metallurgy method by the wet mixing method, by using butanol as solution. The sample was sintered at a temperature of 500 ◦ C for 2 hours in a vacuum furnace. The samples were analyzed and tested to determine its properties, as density, porosity, and tested by XRD, SEM-EDX and pressure test. The results showed that based on the XRD analysis was obtained composite Al/SiO 2 at x= 0% to 30% with a crystalline phase of Al and Al 2 O 3 and SiO 2 slightly indicated by a low peak. Increased of the volume fraction of SiO 2 on composite was tended to decrease of density and increase porosity. The results of mechanical tests was show that yield strength (YS), compressive strength (CS), elastic modulus (EM), hardness tends to decrease with increasing volume fraction of the composite of SiO 2 . Value YS, CS, EM and hardness of materials has the highest value when the volume fraction of SiO 2 in the composite is 5%.
K ATA KUNCI : Al/SiO 2 composites, nano-composites, aluminum, nanosilika, mechanical properties

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan manufaktur dan kebutuhan akan kompo- nen dengan kemampuan struktur yang tinggi, ringan, serta kuat sangat dibutuhkan pada saat ini. Teknologi yang murah dan mudah untuk menfabrikasi material sesuai dengan kebu- tuhan di atas adalah menggunakan teknik komposit. Kom- posit merupakan proses penggabungan material yang tak se- jenis (matrik dan penguat) yang berikatan hanya pada bagian permukaan. Matrik merupakan bahan dasar yang berperan sebagai penyangga dan pengikat rienforced . Matrik memi- liki karakteristik lunak, ulet, dan modulus elastis yang ren-
∗ E- MAIL : munasir physics@unesa.ac.id
dah. Penguat harus mempunyai sifat kurang ulet, tetapi rigid dan lebih kuat. Komposit yang memanfaatkan logam sebagai material matriknya dikenal sebagai komposit bermatrik logam ( Metal Matrix Composites /MMCs) [1].
Pada umumnya logam yang banyak dimanfaatkan dalam MMCs adalah aluminium. Pemilihan aluminium sebagai ma- trik, karena sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh aluminium, yaitu densitasnya rendah, ketahanan korosi yang baik, kon- duktivitas termal dan listriknya serta kemampuan damping - nya sangat baik [2–4]. Untuk mendapatkan material baru dengan karakteristik sifat mekanik yang baik, aluminium biasanya dipadukan dengan material keramik, yang memi- liki sifat keras dan getas akan menghasilkan karakteristik MMCs yang mempunyai sifat lebih baik dari bahan penyusun- nya. SiO 2 (silika) merupakan penguat keramik yang belum banyak dieksplorasi karakteristiknya jika dipadukan dengan
aluminium. Indonesia merupakan negara yang memiliki ben- tangan pantai terpanjang di dunia, oleh karena itu, Indonesia kaya akan pasir silika yang merupakan sumber dari silika [5– 7]. Salah satu daerah yang kandungan pasir silika mengan- dung silika yang cukup tinggi adalah pantai Bancar di Tuban Jawa Timur. Dengan metode kopresipitasi pasir silika dari Bancar Tuban dihasilkan silika yang mempunyai orde nano [8, 9].
Pada penelitian ini difokuskan pada pembuatan komposit Al/SiO 2 melalui fase padat (metalurgi serbuk) dengan mem- variasikan fraksi volume SiO 2 yang dibuat melalui metode kopresipitasi dicapai orde nano dengan bahan pasir Bancar Tuban. Tujuan penelitian mengetahui fraksi volume SiO 2 pada komposit Al/SiO 2 yang diproses melalui fase padat ter- hadap sifat fisis dan mekaniknya.

## II. METODOLOGI
Komposit Al/SiO 2 yang dibuat dari matrik aluminium (Al) dalam bentuk serbuk dan serbuk nano silika orde nano meru- pakan komposit partikulit yang isotropik. Komposit isotropik merupakan komposit yang akan memberikan penguatan yang sama dalam segala arah. Komposit partikulit ketangguhan- nya lebih rendah dari pada komposit yang berserat panjang. Akan tetapi, partikulit memiliki ketahanan aus yang lebih baik [6, 10]. Komposit partikulit pada umumnya keuletan dan ke- tangguhan menurun dengan semakin tingginya fraksi volu- me dari penguat [7, 11]. Komposit undireksional merupakan komposit yang mempunyai orientasi penguatan yang sama. Pemberian beban yang arahnya sama dengan arah penguat disebut beban longitudinal, maka komposit akan mengalami strain yang sama antara matrik dan penguat ( iso-strain ). Mo- dulus elastis longitudinal disebut upper bond dan persamaan- nya dikenal sebagai hukum campuran yang dinyatakan seba- gai: [12, 13]
E 0 c = E M V m + E f V f (1)
Sedangkan beban transversal adalah beban yang arahnya tegak lurus terhadap orientasi penguat. Pemberian beban menyebabkan terjadinya elongasi yang berbeda antara matrik dan penguat, sedangkan beban yang dialami oleh matrik dan penguat adalah sama besar ( iso-stress ). Oleh karena itu, beban secara longitudinal dinamakan lower bond dan dinyatakan se- bagai: [12, 13]
1 E ⊥ c = V f E f + V m E m (2)
dengan E modulus elastis, V fraksi volume, c komposit, m matrik dan f penguat.
Pada penelitian ini komposit aluminium nano silika (Al/SiO 2 ) difabrikasi menggunakan metode metalurgi ser- buk yang disentering dalam vakum furnace dan proses pen- campurannya dalam larutan butanol. Proses sintering dalam vakum furnace maupun pencampuran dalam larutan butanol, bermaksud untuk melindungi aluminium dari proses oksidasi
Gambar 1: Hubungan fraksi volume SiO 2 dan densitas sampel: teori dan setelah sintering.
TABEL I: Massa matrik dan penguat.
Aluminium Silika Massa Jenis Massa (Matrik) (filler) Komposit Komposit V m mm(gr) V f mf(gr) (m k ) (gr) ( ρ k , gr/cm 3 ) 95% 4,407 5% 0,196 4,603 2,688 90% 4,175 10% 0,391 4,566 2,686 85% 3,943 15% 0,587 4,530 2,684 80% 3,711 20% 0,783 4,494 2,682 75% 3,479 25% 0,979 4,458 2,680 70% 3,248 30% 1,174 4,422 2,678
dengan oksigen. Bahan sebagai matrik menggunakan alu- minium (Merck) dengan kemurnian diatas 90% (densitas 2,7 gram/cm 3 , modulus elastisitas 70 GPa). Sebagai penguat menggunakan silika ukuran nano hasil dari sintesis pasir Ban- car Tuban dengan metode kopresipitasi. Massa dan densitas komposit secara teoritis ditentukan menggunakan persamaan berikut: [10]
m c = V m ρ m v c + V f ρ f v c (3)
ρ c = V m ρ m + V f ρ f (4)
dengan V c = merupakan volume, V m = fraksi volume matrik, V f = volume penguat (SiO 2 ), ρ m = massa jenis matrik = 2,69 gr/cm 3 dan ρ f = massa jenis penguat = 2,27 gr/cm 3 .
Specimen Al/SiO 2 dibuat berbentuk selinder dengan di- mensi tinggi 13 mm dan diameternya 13 mm. Serbuk ma- trik dan penguat komposit Al/SiO 2 diaduk dalam larutan bu- tanol selama 1 jam dan dikeringkan dalam furnace selama 24 jam dengan temperatur 140 ◦ C. Komposit dikompaksi dengan tekanan 2 ton dengan waktu tahan 10 menit. Proses sintering pada temperatur 500 ◦ C dengan pre sinter temperatur 200 ◦ C. Data hasil perhitungan massa komposit dan densitas komposit seperti ditunjukkan pada Tabel I.
Karakterisasi komposit Al/SiO 2 meliputi pengukuran den- sitas dan porositas, uji kekerasan dan tekan, uji XRD dan uji SEM. Pengukuran densitas dan porositas, untuk mengetahui kompaktibilitas bahan komposit. Uji kekerasan dan tekan un- tuk mengetahui sifat mekanik, serta uji XRD dan SEM, untuk
Gambar 2: Struktur mikro dan mapping unsur atomik (Al,Si dan O) pada sampel komposit Al/SiO 2 untuk fraksi volume SiO 2 (a) 15% dan (b) 25% (Al = warna hijau, O = warna merah dan Si = warna biru).
mengetahui fasa-fasa yang terbentuk selama fabrikasi kom- posit dan mengetahui mikrostruktur. Uji kekerasan menggu- nakan metode Brinnel.
Perhitungan modulus elastis hasil eksperimen menggu- nakan persamaan berikut:
E = σ (5)
dengan E, σ, masing-masing adalah modulus elastis kom- posit, tenggangan, regangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Densitas komposit Al/SiO 2
Pada penelitian ini, densitas komposit yang difabrikasi yang dibahas meliputi densitas teoritis dan densitas sinter. Densitas teoritis adalah densitas komposit yang dihitung se- cara kualitatif dengan menggunakan Pers.(4), didapatkan nilai densitas teoritis secara umum menurun terhadap meningkat- nya fraksi volume SiO 2 (5%,10%, 15%,20%, 25% dan 30%). Densitas sinter adalah pengukuran densitas komposit yang di- lakukan setelah proses sintering ( sintered density ). Dari hasil pengukuran yang dilakukan densitas sinter nilainya cenderung menurun seiring naiknya nilai fraksi volume penguat SiO 2 , seperti pada Gambar 1.
Nilai densitas sinter terbesar pada saat fraksi volume SiO 2 (10%). Penurunan nilai densitas sinter dapat disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya adanya oksidasi antara alu- minium dan oksigen pada saat proses pencampuran, pe- manasan ( sinter ) yaitu terjebaknya gas pada saat proses pe- manasan dan adanya pengumpulan partikel-partikel penguat
Gambar 3: Kekerasan Komposit Al/SiO 2 terhadap fraksi volume SiO 2 .
pada suatu tempat, yang disebut aglomerat. Dari hasil penga- matan mikrostruktur pada Gambar 2, tampak bahwa peris- tiwa aglomerasi partikel partikel SiO 2 meningkat dengan meningkatnya fraksi volume penguat (15% dan 25%).

## Kekerasan komposit Al/SiO 2
Sifat kekerasan pada prinsipnya merupakan kemampuan suatu bahan komposit untuk menahan penetrasi gaya luar. Ba- han yang bersifat elastis lebih kuat menahan gaya luar diban- dingkan dengan bahan yang bersifat plastis. Semakin sulit su- atu bahan mengalami deformasi plastis, maka bahan tersebut menjadi lebih elastis. Nilai kekerasan bahan komposit hasil pengujian dengan metode Brinnel, ternyata nilainya menu-
Gambar 4: Kuat tekan maksimum dan modulus elastis komposit Al/SiO 2 .
run dengan meningkatnya nilai fraksi volume penguat. Ni- lai kekerasan terbesar dicapai pada saat fraksi volume SiO 2 = 5%. Grafik hubungan antara kekerasan dan fraksi volume SiO 2 seperti pada Gambar 3.

## Modulus elastis dan tegangan tekan maksimum komposit Al/SiO 2
Sifat mekanik bahan komposit yang juga dipelajari pada penelitian ini adalah batas tegangan tekan maksimum dan kekakuan komposit. Bahan komposit yang menerima tegang- an dari luar, maka tegangan tersebut akan didistribusikan dari matrik ke penguat. Matrik dan penguat memiliki sifat keelastisan yang berbeda, oleh karena itu, ketika mene- rima tegangan dari luar masing masing mengalami defor- masi yang berbeda. Sifat keelastisan bahan komposit Al/SiO 2 merupakan gabungan dari sifat keelastisan partikel-partikel penyusunnya. Batas keelastisan maksimum bahan komposit terhadap tegangan luar dinamakan yield strength . Tegang- an luar yang menyebabkan bahan komposit menjadi plastis dan menyebabkan terjadinya kerusakan permanen dinamakan batas tekan masimum [6, 7].
Tegangan luar yang bekerja pada komposit dibawah nilai yield strength nya akan menghasil regangan yang sebanding dengan besarnya tegangan, perbandingan antara nilai tegang- an dan regangan yang terjadi dinamakan nilai kekakuan atau modulus elastis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ni- lai yield strength (YS), Ultimate Tensile Strength (UTS) dan Modulus Elastis (ME), menurun dengan meningkatnya fraksi volume penguat, seperti pada Gambar 4. Menurunnya sifat mekanik bahan komposit Al/SiO 2 , disebabkan distribusi tegangan tidak terdistribusi secara merata dalam bahan kom- posit, hal ini disebabkan adanya porositas yang disebabkan adanya aglomerasi partikel partikel penguat [6]. Porositas sangat berkaitan erat dengan menurunnya sifat mekanik bahan komposit, karena tegangan luar akan terpusat pada porositas, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.
Analisis difraksi sinar-X
Sintesis komposit Al/SiO 2 pada penelitian ini dilakukan dengan metode proses padat. Mekanisme pembuatan kom- posit tersebut melalui beberapa tahapan, mulai dari proses penyampuran sampai tahapan proses akhir sintering. Iden- tifikasi kualitas bahan komposit dapat dikarakterisasi secara kualitatif dari fase-fase yang terbentuk pada bahan komposit yang terdiri dari fase utama matriks dan penguat, dan fase perantara yang merupakan fase yang terbentuk diantara inter- aksi matriks dan penguat atau fase yang timbul akibat adanya oksidasi. Pada penelitian ini difokuskan pada fraksi volume penguat (SiO 2 ) dari fraksi terendah 5% sampai yang tertinggi 30%. Semua fraksi volume yang ada diamati spektrum XRD seperti ditunjukkan Gambar 5.
Berdasarkan Gambar 5, menunjukkan fase yang muncul dalam bahan komposit Al/SiO 2 , diantaranya matriks Al, fase oksida dari matriks (Al 2 O 3 ), dan fase amorpus pengisi SiO 2 . Komposisi Al/SiO 2 , Al, dan SiO 2 masing-masing 5%, 15%, dan 25%. Sudut difraksi fase Al pada 38,5; 44,7; 65,1; 78,2; dan 82,4, sedangkan fase Al/SiO 2 pada sudut 45,9; 67. Fase amorpus terlihat melebar dan tidak beraturan, hal tersebut mengindikasikan fase SiO 2 . Semakin tinggi fraksi volume penguat partikel nano silika pada bahan komposit isotropik, menunjukkan penurunan puncak-puncak kristalin dari Al maupun Al 2 O 3 . Pada spektrum XRD dari anali- sis komposit Al/SiO 2 menunjukkan fase-fase utama berdiri sendiri, sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya sistem kelarutan padat atau pembentukan senyawa hasil reaksi antara matriks dan pengisi, dan bukan merupakan ikatan utama dalam interaksinya melainkan ikatan kedua seperti gaya elektrostatik atau gaya mekanik yang disebabkan oleh kekasaran permukaan.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pengamatan kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa
1. bahan komposit Al/SiO 2 dengan menggunakan penguat SiO 2 orde nano, mempunyai densitas dan porositasnya serta sifat mekaniknua cenderung turun terhadap ke- naikan fraksi volume SiO 2 diatas 5%,
2. kekerasan dan sifat mekaniknya komposit Al/SiO 2 mencapai nilai terbaik ketika fraksi volume SiO 2 de- ngan nilai kekerasan 9,28 kg/mm 2 atau 92,8 MPa (uji Brinel), nilai yield strength 131,93 MPa, nilai Ulti- mate Compression Strength 141,56 MPa, nilai modulus elastis 62,43 MPa. Penurunan densitas, kekerasan, kuat luluh, kuat luluh maksimum dan modulus elastis terjadi ketika bahan komposit Al/SiO 2 semakin porus ketika fraksi volume SiO 2 diatas 5%,
3. orde nano silika cenderung menimbulkan aglomerasi pada fraksi volume SiO 2 diatas 5%, dan hal ini menye- babkan pembentukan rongga, selanjutnya akan mem- pengaruhi sifat-sifat mekaniknya.
Gambar 5: Pola difraksi Al dan AlSiO 2 pada fraksi volume SiO 2 5%.
[1] W.D. Callister Jr, Materials Science and Engineering: An Intro- duction (7 t h edition, John Wiley and Sons, Inc., United States of America, 2007).
[2] M. Ariati, dan A. Zulfia, Makara, 10 , 18-23 (2006).
[3] S. Deni, Jurnal Makara Sains, 12 , 126-133 (2008).
[4] J. Hasim, L. Looney, M.S.J. Hashmi, J. Material Processing Technology, 119 (1-3), 329-335 (2001).
[5] H.L. Rizkalla, A. Abdulwahed, J. Material Processing Techno- logy, 56 , 398-403 (1996).
[6] H. Zuhailawati, P. Samayamutthirian, M.C.H. Haizu, Fabrica- tion of Low Cost of Aluminium Matrix Composite Reinforced with Silica Sand , Scholl of Materials and Mineral Resource Engineering, University Science Malasyia, Engineering Cam- pus, 2007.
[7] M. Sayuti, et al. , J. Material Processing Technology, 201 (1), 731-
735 (2008).
[8] Surahmat, Munasir, Triwikantoro, J. Fis. dan Apl., 7 (2), 110202:1-4 (2011).
[9] Munasir, Triwikantoro, M. Zainuri, Darminto, JPFA-Unesa, 3 (2), 12-17 (2013).
[10] Widyastuti, dkk. , Makara Sains, 12 (2), 113-119 (2008).
[11] S. Suresh, A. Mortensen, Fundamental of Metal Matrix Com- posites (Butterworth-Heinemann, London, 1993).
[12] N. Chabibah, Pengaruh Media Pencampur terhadap Kualitas Mekanik Bahan Komposit Al/SiC , Skripsi, Fisika, FMIPA-ITS, Surabaya, 2011.
[13] R.M. Springgs, T. Vasilos, J. Am. Ceram. Soc., 40 (4), 187 (1961).